‘590 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
petit cornet ; l’eau-forte diflout l'argent & laifle pur l’or qu’on retire 
& qu’on lave dans l'eau bouillante, pour lui enlever l'acide qui lui eft 
refté adhérent. Il eft à remarquer que pour que ce départ fe fañle , il 
faut que la proportion d’argent excède celle de l’or, à-peu-près des 
trois quarts. On connoït cette proportion d’alliage au moyen des 
touchaux, qui font de petitesbarres d'argent alliées d’or : on les éprouve 
fur la pierre de touche. C’eft un bafalte noir, fur lequel les métaux 
frottés laiflent une trace, dont on peut reconnoîtrela nature à l’aide des 
acides : fic’eft de l’or, l'eau régale feule peut l'enlever : lorfqu’au con- 
traire ce font d’autres métaux , l’eau-forte fufht pour les faire difpa- 
roître. En examinant donc les traces des différens touchäux ,:& leur 
comparant celles du petit lingot dont on veut faire le départ, on 
reconnoît à-peu-près la proportion de fon alliage. S'il meft pas tel 
qu'on le-defire , on le fond avec une quantité d'argent plus confidéra- 
ble, de manière que l’on ne fafle au plus que la quatrième partie de 
la mafle ; c’eft ce qu’on nomme l’inquart : il n’y a pas d’inconvénient 
qu'il y aitun peu plus d'argent; il n’en coûte qu'un peu plus d’eau- 
forte pour le difloudre. 
Le fecond départ fe fait à l’aide de l'acide marin , réduit en vapeur, 
& dans l'état de la plus grande concentration : on le nomme, à caufe 
de cela, départ concentré. On l’emploie lorfque l’or fe trouve uni à 
l'argent en trop grande proportion. On prend, pour faire le départ 
concentré, quatre parties de briques pilées, une de vitriol verd cal- 
ciné au rouge , & une de fel marin décrépiré : on en forme une pate 
avec de l’eau; cette pâte eft appellée cement royal, parce qu'elle fert 
au départ de Por, qu'on nomme le roi des métaux. On met Pépaifleur 
d'un travers de doigt de ce cement dans le fond d’un creufet ; & par- 
deflus, on pofe une lame très-mince de alliage d’or & d’argent : on 
couvre la lame d’une feconde couche de ce cement , fur laquelle on 
peut mettre nne autre lame, & ainfi de fuite ; obfervant toutefois que 
la dernière lame de métal foit couverte de cement : on ferme le creulet, 
de fon couvercle bien lutté , puis on le fait roupgir foiblement , & on 
lentretient à ce degré de chaleur pendant vingt-quatre heures ; après 
quoi, on le laïfle refroidir , & on retire les lames de métal : on les 
lave avec le plus grand foin dans l’eau bouillante, & elles fe trouvent 
étré de l’or pur, Dans cette opération , l'acide du vitriol verd vola- 
tililé par le feu, décompofe le fel marin , Sunir à fa bafe, & en dégage 
Pacide qui diflout Pargent. 
‘ Le croifième départ, fe nomme départ féc, parce qu’il fe fait en fon- 
dant l’alliage avec des matières qui peuvent sunir à l'argent de pré- 
férence, & en débarrafler Por : c’eft le foufre qu’on emploie commu- 
némenr à cet ufage. On grenaille largent tenant or ; on le méle avec 
du foufre dans un creufer qu’on fait chauffer lentement, pour que le 
_ 
